4^8 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE, 



minute, il fe fondit & commenga a paroitre brillant ; il falljt bien vifc' 

 retirer le vaifTsau qui eroit deji couvert egalement d'un vernis epais & 

 fuffifamment dur, fans que fa furface eijt aucun eclat. 



La couleur etoit toujour? reftee un peu verdatre , parce que le cuivre 

 avoit ete attaque pat les acides du gvpfe & du fpath fluor lors de la fiifion: 

 mais , au refte, cct email ou vernis etoit tres-folide ; il etoit peu endom-. 

 mage par des chocs legers ; il redftoit aulTl au paflage fubit du chaud & 

 du froid ; enfin les acides foibles n'avoient aucune aftion fur lui : mais 

 il y a lieu de croire qu'a la joiiguc il auroit ete un peu attaque pat 

 I'acide vitriolique. Au furplus il etoit blanc , avec une furface matte 5c 

 un peu changeatite. 



La chaux je cobalt , donr il a deja dte parle , & que j'ai employee 

 iiniqucmeit dans I'intention d'obtenir une belle couleur, avoit ete pre- 

 paree par la diffolurion pure du cobalt dans I'eau-torte fatures de fel 

 commun , & evaporee jufqu'a f.ccite, ce qui m'avoit donne une belle 

 chaux couleur de rofe. Cette chaux melee a tres-petite dofe a un flux 

 vitreux , le colore d'un beau bleu. 



XV. Le melange de 8 parties de fparhfluor, 8 parties de gypfe, 1 7 de 

 minium , & feule-nent —r. de chaux de cobalt, mis dans un creufet devant 

 le foufflet, a conle au bout de j minutes en un verre bleu celefte , qui a 

 fervi 3. emailleii comme celui du n°. i<} j il a ete feuleinent un peu plus 

 lent \ tondre. 



Prefque tousles melanges qui ont ete cidevant indiqu^s pour I'email 

 du cuivre , peuvcnt etre employes fur les uftenfiles de cuifine avec plus 

 ou moins d'avantages , dans la vne de prevenir la rouille ou I'tfFet des 

 acides : mais comme cet email, dont le gypfe & le fpath-fluor forment 

 la bafe , a toujours un coup-d'ceil mat & fans eclat; pour obtenir cette 

 derniere perfedion , on peut aulli employer fur le cuivre I'email brillant 

 de facile fuGon, qui a ^te particulierement prepare pour le fer , & dont 

 on trouvera ci-apres la compofi'ion, II a feulemcnt Tinconvenienc de 

 ne pas refifter au(Ti-bien aux acides. 



La circonftance dont j'ai parle, que les acides qui fe t'ouvent dans cts 

 efpeces de pierre attaqiient pendant la fufion la furface des vaiffeaux 

 de cuivre , produit a la verire une couleur inatrendue , quelquefois en 

 partie verte , en partie rouge ou tachetee : mais au moven de cecre efpece 

 oe dilTolution , I'email s'attache d'autanr plus fortement au cuivre , <'<: le 

 penetre en quelque forte au point de ne pouvoir en etrg fepare que diffici- 

 lement, lors mcme qu'on brife le vaifTeau. 



M. Jufti , dans le fecond volume de fon Recueil d'Opufcules Chy- 

 jniques, page 142,3 bien eu la meme penfee de prop- fer un vernis qui 

 put s'attach:r folidement a la furface du cuivre : il conf-ille pour cela de 

 calciner d'abord un melange de 4 parties de potalfe pure & 1 partie 

 de fouhe ; d'y ajoutei du vinaigre ou de I'eau , pour en former une 



